SERPENTINE. 109 



Analyses : //, de la picrolite fibreuse, vert bleu, accompagnée 

 de Giobertite, de Texas en Pennsylvanie, par Rammelsberg ; «, de la 

 picrolite de Philipstad en Wermland, par Stromcyer; j, de la 

 métaxite de Schwarzenberg, Saxe, par Kùhn; k, delà métaxite 

 de Reichenstein, Silésie, par Delesse ; Z, du chrysotile de Newha- 

 ven, Connecticut, par Brush ; m, du chrysotile en veines dans la 

 serpentine des Vosges, par Delesse; ?i, du chrysotile (asbeste cha- 

 toyante) de Reichenstein, par de Kobell : 





h 



i 



3 



k 



l 



m 



n 



Silice 



43,79 



41,66 



43.48 



42,1 



44,05 



41,58 



43,50 



Magnésie 



41,03 



37,16 



41,00 



41 ,9 



39,24 



42,61 



40,00 



Oxyde ferreux 



•2,05 



4,14 



2,20 



2,0 



2,53 



1,69 



2,08 



Alumine 



» 



Mn 2,02 



» 



0,4 



» 



0,42 



0,40 



Eau 



1 2,47 



14,72 



12,95 



13,6 



13,49 



13,70 . 



43,80 



99,34 99,70 99,63 100,0 99,31 , 100,00 99,78 

 Densité : 2.557 » n » 2,49 2,2 1 9 » 



Analyses : o, de la baltimorite de Bare Hills, Maryland, par 

 Thomson; p, de la Williamsite feuilletée verte, accompagnée de 

 fer chromé et de serpentine ordinaire, de Westchester, Pennsylvanie, 

 par Smith et Brush ; ç, d'une serpentine vert noir mêlée de 17,5 

 p. 0/0 d'aimant, pseudomorphe de cristaux de grenat, de Schwar- 

 zenberg en Saxe, par Rersten ; de la serpentine pseudomorphe du 

 péridot : r, de Snarum, Norwège, par Scheerer; s, du lac Auschkul, 

 Oural, par Hermann ; Z, de la serpentine en roche (ophiolite de 

 Hunt, du lac Brompton, Canada, par Hunt ; z«, de la serpentine 

 noble de Fahlun, par Lychnell. 



Silice 







40,95 



V 

 42,10 



1 

 41,80 



r 

 40,71 



s 

 40,21 



t 



42,90 



u 

 41,95 



Magnésie 



34,70 



41 ,50 



40,34 



41,48 



35,09 



36,28 



40,64 



Oxyde ferreux 



10,05 



2,43 



4,10 



2,43 



9,13 



7,47 



2,22 



Oxyde de nickel 



» 



0,45 



Mn 0,50 



» 



» 



0,15 



)> 



Alumine 



1,50 



» 



Na 0,42 



2,39 



1,82 



€r 0,25 



0,37 



Eau 



12,60 



12,70 

 99,18 



12,87 

 99,73 



12,61 



99,62 



13,75 



100,00 



13,14 



100,19 



41,68 





99,80 



C3,42 



100,28 



Densité : » 2,59 à 2,64 » » 2,57 



Analyses : f, de la bastite (Schillerspath) cristallisée, de Baste au 

 Hartz, par Kohler; w?, de la thermophyllite en grains cristallins, 

 de la carrière d'Hopoovaara, Finlande, par Hermann; ce, delaDe- 

 w ey 1 i t e de Middlefield, Massachusetts, par Shepard ; de la gy m n i t e : 

 y, de Texas, Pennsylvanie, par Brush ; z, de la vallée de Fleuris 



